236 



lassen. Dieselbe ward der Section durch Dr. Cohn vorgetragen. Sie geht, nachdem sie die not- 

 wendige allgemeine Grundlage zum Verständniß gebracht, aufs Genaueste in die verschiedenen Cement- 

 arten ein, und zeigt, wie sie zu behandeln und mit Sand zu vermischen sind, zu welcher Art von 

 Bauten das eine oder das andere Mischverhältniß anzuwenden sei , und wie man den Mangel an Erfolg 

 nur in der unrichtigen oder ungenauen Prozedur zu suchen hätte. Die Instruction selbst liegt 

 abschriftlich in der Sammlung der Gesellschaft, und können sich hierfür Interessirende das Nähere da- 

 selbst nachlesen. 



Herr Apotheker und Bürgermeister Zellner, jetzt in Pleß, hat höchst ausführliche und sorgsame 

 Versuche mit einer Menge bezüglicher schlesischer Fossilien angestellt, sie auf ihre Verwendbarkeit 

 zur Cementbereitung zu prüfen. Etwa 60 Proben der daraus gewonnenen Cemente nebst zugehöriger 

 Beschreibung lagen der Section vor und berechtigen zu den besten Erwartungen für weitere Ausführung. 

 Von den Proben sind 17 aus Stoffen verschiedener Fundorte zusammengesetzt, 6 in Röhrenform ge- 

 brannt, die für Wasser- und Gasleitungen an Stelle bisheriger eiserner sehr gut verwendet werden 

 können und bereits im Großen Anwendung finden. 



Das Verfahren, dessen Herr Zellner sich zeither bei Bereitung der Cementproben bediente, bestand 

 darin, daß er Quarz (Feuerstein), Basalt, Kalk, Mergel, kurz alle angewandten Stoffe in Pulver verwandelte 

 und aus den Mischungen Ziegeln formte, deren Größe sich nach dem Vorrath des Materials richtete, 

 jedoch nicht die eines auf die Hälfte verjüngten Mauerziegels übertraf. Nach dem Brennen mittelst 

 Steinkohlenfeuers wurden die Stücke fein gerieben und das unverbrauchte Cementpulver in Flaschen 

 aufbewahrt. 



Eine tabellarische Nachweisung über die eingesandten diversen Proben ergiebt Alter, Eigenge- 

 wicht und Menge des angewendeten Cements, sowie den Prozentsatz der erforderlichen Menge Wassers. 

 Um auch einen Beitrag zu den Silo's zu liefern, hat Herr Z. einige Kästchen geformt. Sie sind mit 

 gewissen Prozenten Sand versetzt und mehrere Wochen äußerlich vom Wasser umgeben worden und 

 haben sich alle inwendig mehr oder weniger recht trocken erhalten, je nachdem in abstufender Weise 

 der Cement weniger oder mehr Sandzusatz empfing. 



Die umfangreichen Arbeiten des Herrn Zellner gründen sich vorzüglich auf eine Schrift des Herrn 

 Dr. J. Cohn „über die Wichtigkeit der Cemente", einen gedruckten Vortrag, den derselbe im Dezem- 

 ber 1854 in der technischen Section hielt. Hierauf basirend, untersuchte Herr Zellner Basalte von der 

 Landskrone, den Striegauer Bergen u. s. w. und fertigte wirklich aus diesen Basalten recht schöne 

 feste Cemente. Hieraus ist der klare Beweis gegeben, daß jene Gegenden und überhaupt die vielen 

 Stellen Schlesiens, welche mehr oder weniger Cementstoff darbieten, wohl einer weiteren technisch- 

 mineralogischen Durchsuchung werth sind (S. Colin's Cemente S. 27 u. 40). Tauglich dürften viele 

 gefunden werden, nicht alle gut verarbeitbar, was von bedeutendem Einfluß auf den Herstellungspreis. 



Nicht minder sollen die schlesischen Kalke, die mehr oder weniger schon von der Natur Thon- 

 zusatz haben und denen somit der Cement-Charakler angeboren ist, eine chemische Musterung passiren. 

 Daß die Basaltberge härtere und weichere Partieen enthalten, bestätigen die vorgelegten Cementproben 

 aus dem Striegauer und Görlitzer Basalte. Die Basalte unter sich sind in ihrem äußeren Ansehen, in 

 Flüssigkeit und Zusammensetzung sehr verschieden; so enthält der harte Basalt vom Georgenberge bei 

 Striegau höchstens l /. 2 pCt. Wasser, der Basalt vom Winklersberge bei Landeck 2,5 pCt., der vom 

 Löwe, vom Vickerstein bei Querbach 2,7 pCt. — Reichensteiner Dolomit, mit Eisenerz gebrannt, giebt 

 eine Cementmasse, welche kaum den doppelten Preis des gebrannten Dolomits, der als Mauerkalk ver- 

 braucht wird, betragen würde. Auch der thonhaltige Kalk von Skotschau (Oesterreichisch-Schlesien) 

 ist ein schönes Material für Cemente. 



